ÜÇ FARKLI SICAKLIKTAKİ İKİ FARKLI KÖK KANAL PATININ AKICILIK ÖZELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜÇ FARKLI SICAKLIKTAKİ İKİ FARKLI KÖK KANAL PATININ AKICILIK ÖZELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazar: Çetinkaya, İrem; Bodrumlu, Emre
Dergi: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Vol. 29 No. 1, 2017
Anahtar kelimeler: Health Care Administration ; Sağlık Kurumları Yönetimi ; Biyoseramik esaslı kök kanal patı,epoksi rezin esaslı kök kanal patı

Giriş: Bu çalışmanın amacı, üç farklı sıcaklık değerlerinde(0, 25 ve 140 ºC) iki farklı içeriğe sahip kök kanal patının (epoksi rezin vebiyoseramik esaslı) akıcılık özelliklerinin değerlendirilmesidir. Metot: Biyoseramik ve epoksi rezin esaslı kök kanal patları0,05 ml olacak şekilde insülin (tüberkülin) şırıngası yardımıyla cam tabakanınüzerine konuldu. Uygulamadan 180±5 saniye sonra 20 gr ağırlığındaki ikinci bircam tabaka (50x50x3,2 mm) patı ortalayacak şekilde yerleştirildi. Ardındancamın üzerine 100 gr’lık bir ağırlık yerleştirilerek, pata toplam 120 grağırlık uygulandı. Yayılan patın akıcılığının ölçülmesi için cam yüzeyineyayılan patın minimum ve maksimum çapları dijital kumpas yardımıyla ölçüldü.Elde edilen verilerin ortalaması alındı.Bulgular: Epoksi rezin esaslı kök kanal patı en az akıcılığı 0ºC’de gösterirken, biyoseramik esaslı pat en az akıcılığı 140 ºC’degöstermektedir. Epoksi rezin esaslı kök kanal patı 140 °C’de en yüksek akıcılıkdeğeri gösterirken; biyoseramik esaslı pat 25° C’de göstermektedir.Çalışmamızda elde edilen verilere göre, 0 °C’de ve 25 °C’de epoksi rezin esaslıkök kanal patı, biyoseramik esaslı kök kanal patı benzer akıcılık özelliğinesahiptir (p>0,05). Ancak yükseksıcaklıkta (140°C) epoksi rezin esaslı kök kanal patının akıcılığı artarken,biyoseramik esaslı kök kanal patının akıcılığı belirgin şekilde azalmaktadır (p<0,05). Sonuç: Epoksi rezin esaslı patın 140 ºC‘de akıcılığı artarken,biyoseramik esaslı patın akıcılığının 140 ºC‘de azaldığı çalışma sonuçlarındaortaya çıkmaktadır. Buna göre yüksek ısıyla kök kanal doldurma tekniklerikullanıldığı durumlarda, biyoseramik esaslı patların tercih edilmemesinin dahauygun olacağı görüşündeyiz.Anahtar Kelimeler: Biyoseramik esaslı kök kanal patı, epoksi rezin esaslı kök kanal patı,akıcılıkEVALUATION OF THE FLOW PROPERTIES OFTWO DIFFERENT ROOT CANAL SEALERS WITH THREE DIFFERENT TEMPERATURESABSTRACT Aim: The aimof this study is to evaluate the flow properties of root canal sealer with twodifferent contents (epoxy resin and bioceramic based) at three differenttemperature values (0, 25 and 140 ºC).Method:Bioceramic and epoxy resin based root canals were placed on the glass layerwith the insulin (tubercule) syringe in an amount of 0.05 ml. After 180 ± 5seconds from the application, a second glass layer (50x50x3.2 mm) weighing 20 gwas placed on top of the sealer. Then a weight of 100 gr was placed on theglass. Thus, a total weight of 120 gr was applied to the sealer. The minimumand maximum diameter of the sealer that spread on the glass surface wasmeasured with a digital caliper to measure the flow of the sealer.Results: Theepoxy resin-based root canal sealer showed the lowest flow value at 0 ºC, andthe bioceramic based root canal sealer showed the lowest flow value at 140 ºC.According to the results in our study, flow values showed no statisticaldifference between groups at 0 ºC and 25 °C (p> 0.05). However, when thetemperature was increased (140° C), the flow of epoxy resin-based root canalsealer increased, while the flow of bioceramic based root canal sealerdecreased significantly (p <0.05). Epoxyresin-based root canal sealer showed the highest flow value at 140 °C.Conclusion:Epoxy resin-based root canal sealer has increased flow value at 140 ºC, whereasbioceramic based root canal sealer flow value has decreased to 140 ºC.Accordingly, in cases where high-temperature root canal filling techniques areused, it is advisable to consider the results of our studyKey Words: Bioceramic based root canal sealer, epoxy resin based root canal sealer

Giriş: Bu çalışmanın amacı, üç farklı sıcaklık değerlerinde(0, 25 ve 140 ºC) iki farklı içeriğe sahip kök kanal patının (epoksi rezin vebiyoseramik esaslı) akıcılık özelliklerinin değerlendirilmesidir. Metot: Biyoseramik ve epoksi rezin esaslı kök kanal patları0,05 ml olacak şekilde insülin (tüberkülin) şırıngası yardımıyla cam tabakanınüzerine konuldu. Uygulamadan 180±5 saniye sonra 20 gr ağırlığındaki ikinci bircam tabaka (50x50x3,2 mm) patı ortalayacak şekilde yerleştirildi. Ardındancamın üzerine 100 gr’lık bir ağırlık yerleştirilerek, pata toplam 120 grağırlık uygulandı. Yayılan patın akıcılığının ölçülmesi için cam yüzeyineyayılan patın minimum ve maksimum çapları dijital kumpas yardımıyla ölçüldü.Elde edilen verilerin ortalaması alındı.Bulgular: Epoksi rezin esaslı kök kanal patı en az akıcılığı 0ºC’de gösterirken, biyoseramik esaslı pat en az akıcılığı 140 ºC’degöstermektedir. Epoksi rezin esaslı kök kanal patı 140 °C’de en yüksek akıcılıkdeğeri gösterirken; biyoseramik esaslı pat 25° C’de göstermektedir.Çalışmamızda elde edilen verilere göre, 0 °C’de ve 25 °C’de epoksi rezin esaslıkök kanal patı, biyoseramik esaslı kök kanal patı benzer akıcılık özelliğinesahiptir (p>0,05). Ancak yükseksıcaklıkta (140°C) epoksi rezin esaslı kök kanal patının akıcılığı artarken,biyoseramik esaslı kök kanal patının akıcılığı belirgin şekilde azalmaktadır (p<0,05). Sonuç: Epoksi rezin esaslı patın 140 ºC‘de akıcılığı artarken,biyoseramik esaslı patın akıcılığının 140 ºC‘de azaldığı çalışma sonuçlarındaortaya çıkmaktadır. Buna göre yüksek ısıyla kök kanal doldurma tekniklerikullanıldığı durumlarda, biyoseramik esaslı patların tercih edilmemesinin dahauygun olacağı görüşündeyiz.Anahtar Kelimeler: Biyoseramik esaslı kök kanal patı, epoksi rezin esaslı kök kanal patı,akıcılıkEVALUATION OF THE FLOW PROPERTIES OFTWO DIFFERENT ROOT CANAL SEALERS WITH THREE DIFFERENT TEMPERATURESABSTRACT Aim: The aimof this study is to evaluate the flow properties of root canal sealer with twodifferent contents (epoxy resin and bioceramic based) at three differenttemperature values (0, 25 and 140 ºC).Method:Bioceramic and epoxy resin based root canals were placed on the glass layerwith the insulin (tubercule) syringe in an amount of 0.05 ml. After 180 ± 5seconds from the application, a second glass layer (50x50x3.2 mm) weighing 20 gwas placed on top of the sealer. Then a weight of 100 gr was placed on theglass. Thus, a total weight of 120 gr was applied to the sealer. The minimumand maximum diameter of the sealer that spread on the glass surface wasmeasured with a digital caliper to measure the flow of the sealer.Results: Theepoxy resin-based root canal sealer showed the lowest flow value at 0 ºC, andthe bioceramic based root canal sealer showed the lowest flow value at 140 ºC.According to the results in our study, flow values showed no statisticaldifference between groups at 0 ºC and 25 °C (p> 0.05). However, when thetemperature was increased (140° C), the flow of epoxy resin-based root canalsealer increased, while the flow of bioceramic based root canal sealerdecreased significantly (p <0.05). Epoxyresin-based root canal sealer showed the highest flow value at 140 °C.Conclusion:Epoxy resin-based root canal sealer has increased flow value at 140 ºC, whereasbioceramic based root canal sealer flow value has decreased to 140 ºC.Accordingly, in cases where high-temperature root canal filling techniques areused, it is advisable to consider the results of our studyKey Words: Bioceramic based root canal sealer, epoxy resin based root canal sealer